135 62 Descargar (1)\nJuliana M. Vanegas Cabrera Juan Pablo Robles Castellanos\nDirector de Tesis Ing. José Gabriel Gómez\nPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DEPARATAMENTO DE INGENIERIA CIVIL\n1.1 Marco Teórico 2\n1.2 Revisión Bibliográfica 17\n2. OBJETIVOS 30\n2.1 General 30\n2.2 Específicos 30\n3. EJECUCIÓN DE ENSAYOS 31\n3.1 Implementaciones 31\n3.1.1 Variables 31\n3.1.2 Cantidades de muestras: vigas y cilindros 32 3.2 Descripción y propiedades de los materiales 32\n3.2.1 Agregado grueso reciclado 32\n3.2.2 Agregado grueso natural 33\n3.2.3 Agregado fino 34\n3.2.4 Cemento 34\n3.3 Mezcla y Equipo 35\n3.3.1 Diseño de Mezclas 35\n3.4 Descripción de procedimientos y ensayos 39\n3.4.1 Trituración del concreto 39\n3.4.2 Fabricación de cilindros y vigas 40\n3.4.3 Proceso de Desencofrado 41\n3.4.4 Proceso de Curado: al aire libre y a un ambiente húmedo 42 3.4.5 Ensayos de propiedades físicas del agregado grueso 43\n3.4.5.1 Peso Especifico y Absorción 43\n3.4.5.2 Peso Unitario 43\n3.4.5.3 Material que pasa el tamiz # 200 44\n3.4.5.4 Contenido de materia orgánica por colorimetría 44 3.4.6 Ensayo de las propiedades mecánicas del concreto 45\n3.4.6.1 Asentamiento 45\n3.4.6.2 Resistencia la compresión 45\n3.4.6.3 Módulo de Elasticidad 46\n3.4.6.4 Resistencia a la flexión 46\n4. RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 48\n4.1 Resultados del Asentamiento 49\n4.2 Resultados de resistencia a compresión,\nflexión y módulo de elasticidad a 7 días de edad 51 4.3 Resultados de resistencia a compresión,\nflexión y módulo de elasticidad a 28 días de edad 62\n4.4 Resultados de Retracción 73\n4.5 Resultados de correlación módulo de rotura y compresión 78\n5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 81\n• Tabla 1.1.1 Valores de las constantes que representan la 4 parte parabólica de la ecuación Fuller-Thompson\n• Tabla 1.2.1 Valores de peso específico y absorción de 20 las mezclas\n• Tabla 1.2.2. Expresiones para la determinación del módulo de Rotura en función de la resistencia a compresión, 28 según diversos códigos o autores\n• Tabla 1.2.3. Tabla de resultados en porcentajes para las 29 muestras curadas de los antecedentes\n• Tabla 3.2.1.1. Propiedades Agregado Grueso Reciclado 33 • Tabla 3.2.1.2. Propiedades Agregado Grueso Natural 33 • Tabla 3.2.1.3. Propiedades Agregado Grueso Natural 34 • Tabla 3.3.1.1. Diseño de mezcla para resistencia de 37\n• Tabla 3.3.1.2. Cantidades necesarias para cada tipo de 37 mezcla\n• Tabla 3.3.1.3. Cantidades necesarias agregado grueso 37 para tipo de mezcla natural.\n• Tabla 3.3.1.4 Cantidades necesarias agregado grueso 38 para tipo de mezcla 50% reciclado.\n• Tabla 3.3.1.5. Cantidades especificas agregado grueso reciclado 38 y natural para tipo de mezcla 50% reciclado.\n• Tabla 3.3.1.6 Cantidades necesarias agregado grueso para 38 tipo de mezcla 100% reciclado.\n• Tabla 4.2. Resumen de los ensayos realizados en curado seco 79 • Tabla 4.3. Resumen de los ensayos realizados con símbolos 80 • Tabla 4.4. Resumen de porcentajes de los ensayos 80 • Tabla 4.1.1. Registros de Asentamiento 49 • Tabla 4.2.1.1. Promedio de todas las mezclas para el 51\nensayo a compresión a siete días.\n• Tabla 4.2.1.2. Promedio en porcentaje para cilindros 53 fallados a compresión a los siete días.\n• Tabla 4.2.2.1 Promedio de todas las mezclas para el ensayo 54 a flexión a siete días.\n• Tabla 4.2.2.2. Promedio en porcentaje de todas las mezclas para 56 el ensayo a flexión a siete días.\n• Tabla 4.2.3.1. Módulo de elasticidad para muestras curadas a 58 siete días para todas las mezclas.\n• Tabla 4.2.3.2. Módulo de elasticidad no curado a siete días para 60 todas las mezclas.\n• Tabla 4.3.1.1. Promedio de todas las mezclas para el ensayo a 62 compresión a veintiocho días.\n• Tabla 4.3.1.2. Promedio en porcentaje de todas las mezclas para 63 el ensayo a compresión a veintiocho días.\n• Tabla 4.3.2.1. Promedio de todas las mezclas para el ensayo a 65 flexión a veintiocho días.\n• Tabla 4.3.2.2. Promedio en porcentaje de todas las mezclas para 66 el ensayo a flexión a veintiocho días.\n• Tabla 4.3.3.2. Módulo de elasticidad para todas las mezclas no 71 curadas a los veintiocho días.\n• Tabla 4.4.1.Tabla de resumen resultados de retracción 73 • Tabla 4.5.1. Relación entre la resistencia a compresión y 78\nel módulo de rotura concreto reciclado como agregado grueso\n• Tabla I.1. Granulometría agregado grueso natural 86 • Tabla II.1. Ensayo a compresión de la mezcla natural a siete 87\n• Tabla II.2. Ensayo a compresión de la mezcla 50% reciclado 89 a siete días.\n• Tabla II.3. Ensayo a compresión de la mezcla 100% reciclado 89 a siete días.\n• Tabla III.1. Ensayo a flexión de la mezcla natural a siete días. 90 • Tabla III.2. Ensayo a flexión de la mezcla 50% reciclado a siete 90\n• Tabla III.3. Ensayo a flexión de la mezcla 100% reciclado a siete 91 días.\n• Tabla V.1. Ensayo a compresión de la mezcla natural agregado 98 convencional a veintiocho días\n• Tabla V.2. Ensayo a compresión de la mezcla 50% agregado 99 reciclado a veintiocho días\n• Tabla V.3. Ensayo a compresión de la mezcla 100% agregado 100 reciclado a veintiocho días\n• TablaVI.2. Ensayo a flexión de la mezcla 50% agregado reciclado 101 a veintiocho días.\n• Tabla VI.3. Ensayo a flexión de la mezcla 100% agregado reciclado 102 a veintiocho días.\n• Tabla VIII.1. Resultados del ensayo de retracción - 100% agregado 109 reciclado\n• Tabla IX.1. Resultados del ensayo de retracción - 50% agregado 110 reciclado\n• Tabla X.1. Resultados del ensayo de retracción - 0% agregado 111 reciclado\n• Grafica 1.1.1 Curva de gradación Fuller-Thompson 5 (incluyendo el cemento)\n• Grafica 1.1.2 Curva Típica de Esfuerzo vs. Deformación Unitaria 12 de un Concreto Simple\n• Grafica 1.2.1. Gráficas de los resultados de los ensayos de 22 compresión de “The Influence of Type and Replacement Level of Recycled Aggregates on Concrete Properties”\n• Grafica 1.2.2. Gráficas de los resultados de los ensayos de 23 compresión de “Propiedades del concreto reciclado como\n• Grafica 1.2.3. Gráficas de los resultados de los ensayos de 24 flexión de “Propiedades del concreto reciclado como agregado”.\n• Gráfica 1.2.4. Gráficas de los resultados de los ensayos de 25 compresión de “Mechanical properties of recycled aggregate\n• Gráfica 1.2.5. Relación entre módulo de rotura y resistencia a 27 compresióndel concreto, según diversas fuentes\n• Gráfica 4.1.1. Registros de asentamiento 49 • Gráfica 4.2.1.1. Ensayo a compresión para todas las mezclas 52\ncuradas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.1.2. Ensayo a compresión para todas las mezclas 53 no curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.2.1. Ensayo a flexión para todas las mezclas 55 curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.2.2. Ensayo a flexión para todas las mezclas 56 no curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.3.1. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 57 curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.3.2. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 58 curadas a los siete días\n• Gráfica 4.2.3.3. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 60 no curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.3.4. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 61 no curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.2.3.5. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 61 curadas y no curadas a los siete días.\n• Gráfica 4.3.1.1. Ensayo a compresión para todas las mezclas 62 curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.1.2. Ensayo a compresión para todas las mezclas 64 no curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.2.2. Ensayo a flexión para todas las mezclas 67 no curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.3.1. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 68 curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.3.2. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 69 curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.3.3. Módulo de elasticidad para todas las mezclas 70 no curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.3.4. Módulo de elasticidad para las mezclas 72 no curadas a los veintiocho días.\n• Gráfica 4.3.3.5. Módulo de elasticidad para las mezclas 72 curadas y no curadas a veintiocho días.\n• Gráfica 4.4.1. Gráfica resultados retracción curado seco 74 • Gráfica 4.4.2. Resultados de retracción curado humedo 74 • Gráfica 4.4.3. Resultados de retraccion obtenidos por 77\nel Ing. Lozano\n• Grafica IV.1. Módulo de elasticidad para cilindros con 92 agregado natural a los siete días.\n• Grafica IV.2.Promedio módulo de elasticidad para cilindros 93 con agregado natural a los siete días.\n• Gráfica IV.3. Módulo de elasticidad para cilindros con 94 agregado 50% reciclado a los siete días.\n• Grafica IV.4. Promedio módulo de elasticidad para cilindros 95 con agregado 50% reciclado a los siete días.\n• Grafica IV.6. Promedio módulo de elasticidad para 97 cilindros con agregado 100% reciclado a los siete días.\n• Gráfica VII.1. Módulo de elasticidad para cilindros con agregado 103 convencional a los veintiocho días.\n• Gráfica VII.2. Promedio módulo de elasticidad para cilindros 104 con agregado convencional a los veintiocho días.\n• Gráfica VII.3. Módulo de elasticidad para cilindros con 50% 105 agregado reciclado a los veintiocho días.\n• Gráfica VII.4. Promedio módulo de elasticidad para cilindros 106 con 50% agregado reciclado a los veintiocho días.\n• Gráfica VII.5. Módulo de elasticidad para cilindros con 107 100% agregado reciclado a los veintiocho días.\n• Gráfica VII.6. Promedio módulo de elasticidad para cilindros 108 con 100% agregado reciclado a los veintiocho días\n• Gráfica VIII.2. Gráfica de resultados del ensayo de retracción 109 – 100% agregado reciclado\n• Gráfica IX.2. Gráfica de resultados del ensayo de retracción 110 – 50% agregado reciclado\n• Gráfica X.2. Gráfica de resultados del ensayo de retracción 111 – 0% agregado reciclado\n• Anexo I – Granulometría 86\n• Anexo II – Etapa I, Grupo 1 87\n• Anexo IV – Etapa I, Grupo 3 92\n• Anexo V – Etapa II, Grupo 1 99\n• Anexo VI – Etapa II, Grupo 2 101\n• Anexo VII – Etapa II, Grupo 3 103 • Anexo VIII – Resultados de los ensayos de retracción 109\nde concreto con 100% agregado reciclado\n• Anexo IX – Resultados de los ensayos de retracción 110 de concreto con 50% agregado reciclado\n• Anexo X – Resultados de los ensayos de retracción 111 de concreto con agregado natural\n• Anexo XI – Ficha técnica del aditivo EUCON N 112 • Anexo XII – Mosaico del proceso de trituración de 114\n• Anexo XIII – Mosaico del proceso de fundición de 115 vigas y cilindros\n• Anexo XIV – Mosaico de las muestras con agregado 116 natural a 7 días de edad\n• Anexo XV – Mosaico de las muestras con agregado 117 natural a 28 días de edad\n• Anexo XVI – Mosaico de las muestras con 50% agregado 118 reciclado a 7 días de edad\n• Anexo XVII – Mosaico de las muestras con 50% agregado 119 reciclado a 28 días de edad\n• Anexo XVIII – Mosaico de las muestras con 100% agregado 120 reciclado a 7 días de edad\nEn Colombia se generan toneladas de escombros provenientes de construcciones y demoliciones que son desechados en escombreras y rellenos sanitarios, creando así contaminación en el suelo, en el ambiente y reduciendo los recursos naturales. Considerando que muchas veces este material desechado es depositado clandestinamente en lugares no autorizados como quebradas, espacios públicos y otros lugares. Éste material que es enviado a las escombreras puede ser reutilizado para la generación de un nuevo concreto, con propiedades físicas y mecánicas similares a las del concreto convencional, y así disminuir la contaminación y la sobre acumulación en las escombreras.\nA continuación se presenta una investigación experimental sobre la reutilización del concreto endurecido obtenido de cilindros desechados de un laboratorio, para fines prácticos no se obtiene diferencia entre los cilindros de laboratorio y el material proveniente de construcción, en cuanto a la edad del concreto este influye sólo en la superficie expuesta a la intemperie disminuyendo la porosidad del concreto por efecto de la carbonatación.\nLos cilindros son triturados para obtener un agregado grueso y sustituir en la mezcla de concreto el agregado natural por el agregado reciclado. Se presentan tres tipos de mezclas con diferentes cantidades de agregado grueso reciclado: 0% de agregado reciclado, 50% de agregado reciclado y 50% de agregado natural; y 100% de agregado reciclado.\nEl concreto (hormigón) es un material de construcción producido por medio de la combinación de tres elementos fundamentales: el principal componente es el cemento que puede llegar a ocupar de un 7% un 15% de la mezcla y tiene propiedades de adherencia y cohesión que pueden suministrar una buena resistencia a la compresión, el segundo es el agua que ocupa entre un 14% y 18% de la mezcla que hidrata el cemento por medio de complejas reacciones químicas y el tercero es el agregado, definido como material inerte, de forma granular, naturales o artificiales, y se encuentra separado en fracciones finas (arenas) y fracciones gruesas (gravas). El agregado ocupa entre el 59% y el 76% de volumen de la mezcla; así mismo puede tener otros materiales como adiciones (puzolánicas, escorias de altos hornos, etc.) y aditivos (reductores de agua, súper-plastificantes, entre otros) que ocupan entre un 1% y 7% de la mezcla. Se puede decir que el concreto es un material durable, resistente y adherente con forma indefinida, puesto que es una mezcla maleable1.\nLa calidad del agregado, sean partículas finas o gruesas, juegan un importante papel en el comportamiento del concreto. Ésta se puede determinar mediante la evaluación de las características químicas y físicas del agregado.\nLa característica química más importante de un agregado es que se comporta químicamente inerte, es decir que éste no reacciona químicamente al ponerlo en contacto con el cemento y el agua, ya que si esto ocurre se puede presentar reacciones tales como la desintegración del concreto.\nLas propiedades físicas, para tener en cuenta, de un agregado son varias, entre las cuales encontramos:\nEl peso unitario, también denominado peso volumétrico, es la relación existente entre un peso de una muestra de agregado, la cual debe tener una buena\n1 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Diseño de mezclas de\ndistribución de partículas, y el volumen de un recipiente en donde está depositada la muestra. Al poner la muestra del agregado dentro del recipiente, las partículas deberán tener un acomodamiento mínimo de volumen de espacios entre ellas y esto se logra al colocar la mayor cantidad de partículas posibles, lo cual depende del tamaño, la granulometría, la forma y la textura del agregado. El peso unitario, en realidad, es una densidad del material en conjunto que incluye el espacio entre partículas, los poros no saturables y los poros saturables. El valor del peso unitario se proporciona en kg/m3 y se puede calcular con la ecuación 1.\nPS: peso seco del material\nVr: volumen del recipiente\nEl volumen del recipiente incluye el volumen de las partículas, el volumen de los poros de las partículas (saturables y no saturables) y el volumen de los espacios entre partícula y partícula. El peso del material depende de que tan compactas y densas sean éstas. Por lo tanto, el peso unitario indica la calidad de un agregado y su capacidad para ser utilizado en la fabricación de concreto.\nExisten dos tipos de pesos unitarios que se clasifica según su grado de compactación.\n- Peso Unitario Apisonado\nEs el peso unitario con un grado de acomodamiento de las partículas después de ser sometida a un apisonamiento o a vibración, ya que esto mejora el acomodamiento y aumenta el peso unitario.\nLo importante del peso unitario apisonado está en que con éste valor se determinan los volúmenes de agregados en el diseño de mezcla por lo que las partículas del agregado van a quedar confinadas dentro de la masa.\n- Peso Unitario Suelto\nEs el peso unitario cuando el material se encuentra en estado normal de reposo y el volumen que ocupa es mayor, por lo tanto éste peso unitario es menor que el apisonado.\nEl valor del peso unitario suelto es de suma importancia ya que hay que tener presente el hecho de que cuando se transportan los agregados se hace por volumen y en estado suelto. Luego, el volumen que se utiliza dentro del concreto a producir, colocar y compactar no es el mismo volumen de agregado a transportar.\nLa granulometría define la distribución de partículas en una cantidad de masa del material. Esto se puede determinar por medio del análisis granulométrico, que consiste en dividir una muestra de la masa en fracciones de igual tamaño y ver que proporción ocupa en la muestra de masa. Se han realizado una serie de investigaciones acerca de lo que puede considerarse una buena granulometría de agregados para concreto, entre esas encontramos el principio de gradación de Fuller y Thompson. Este principio trata de encontrar la mejor capacidad de acomodamiento y compactación de las partículas para obtener la máxima densidad y, por consiguiente, la máxima resistencia en el concreto. Fuller y Thompson proponen que la curva de gradación ideal de cualquier masa presenta un comportamiento parabólico en su fracción fina, el cual converge con una línea recta tangente a la elipse (gráfica 1.1.1) en las siguientes fracciones. La ecuación 2 de la elíptica de la curva de gradación es la siguiente2:\ny : porcentaje de material que pasa el tamiz de abertura x\na, b : constantes que representan los ejes de la elipse (estos valores se muestran en la tabla 1.1.1)\nClase de material A B\nAgregados de canto rodado 0,164 D* 28,6\nArena natural y grava triturada 0,150 D* 30,4\nArena y grava triturada 0,147 D* 30,8\nTabla 1.1.1 Valores de las constantes que representan la parte parabólica de la ecuación Fuller-Thompson\n* D: tamaño máximo del agregado\n2 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Los agregados o áridos –\nprincipio de gradación de Fuller y Thompson. Quinta edición. Bogotá DC., 2001. Pg. 79\nGrafica 1.1.1 Curva de gradación Fuller-Thompson (incluyendo el cemento)3\nCuando se desea obtener la curva del agregado únicamente, se debe restar la porción del cemento prevista en cada caso y tomar el resto como 100%. Al hacer esto se obtiene una parábola, la cual es llamada parábola de Fuller-Thompson, y está expresada con la siguiente fórmula\nP: porcentaje de material que pasa por el tamiz de abertura d D: tamaño máximo del agregado\nd: Abertura de cada tamiz\n3 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Los agregados o áridos –\nSe pueden encontrar diferentes formas en el agregado grueso: redondeado, irregular, angular, laminar o escamoso, elongado, entre otras. La forma de las partículas del agregado juega un papel muy importante en la fabricación del concreto. Esto se debe a que la capacidad de compactación de una mezcla no solo depende de la granulometría sino también del grado de acomodamiento de las partículas.\nLa textura de los agregados puede afectar significativamente las propiedades del concreto, especialmente la adherencia entre las partículas del agregado y la pasta del cemento. Se puede encontrar diferentes texturas en una partícula: vítrea, lisa, granular, áspera, cristalina y apanalada.\nEl peso específico, o densidad, está definido como la relación entre el peso y el volumen de una masa determinada. Las partículas que componen ésta masa contienen cavidades o poros que pueden encontrarse vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua; todo está definido por su permeabilidad interna. Dependiendo del estado en que se encuentren los poros se puede calcular diferentes pesos específicos, tales como\n- Peso especifico nominal\nEl peso específico nominal, también denominado densidad nominal, es la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese material, incluidos los poros no saturables. Para calcular el valor del peso específico nominal se utiliza la ecuación 4.\nPs: peso seco de la masa m\nVm: volumen ocupado por la masa m\nVps: volumen de los poros saturables\nEl peso específico aparente, también denominado densidad aparente, es la relación que hay entre el peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas. Éste volumen incluye todo los poros, los saturados y no saturados. Para obtener el valor del peso específico aparente se utiliza la siguiente ecuación\nLa capacidad de absorción está definida por la porosidad que tienen las partículas del agregado, por su tamaño, por su continuidad y su volumen total. Estos factores nos señalan como se puede encontrar un agregado en su estado natural (contenido natural de humedad) y artificial; se pueden encontrar en estado seco, parcialmente saturado, saturado o superficialmente seco. Estos estados dependen del grado de absorción de las partículas, y se puede calcular con la diferencia de pesos.\nContenido de finos y sustancias perjudiciales\nLa cantidad de material fino que tiene un agregado puede ser perjudicial para la resistencia del concreto, ya que éste material puede llegar a impedir los enlaces entre la pasta de cemento y las partículas del agregado. En éste grupo de material, denominado finos, podemos encontrar todas esas partículas con diámetros inferiores a 74 micras; este grupo incluye arcillas, limos y polvos procedentes de la trituración. Estos materiales mencionados anteriormente, no solo pueden impedir la adherencia entre la pasta del cemento y el agregado, sino que también pueden llegar a generar esfuerzos de tensión dentro de la masa del concreto y, por su alta finura y alta superficie específica, se requiere un aumento de agua y cemento para una relación agua-cemento ya determinada.\nComo sustancias perjudiciales para el concreto encontramos la materia orgánica, la contaminación salina y las partículas deleznables (partículas blandas, terrones de arcilla, madera, carbón, lignito o mica). Para cada una de éstas sustancias existen especificaciones que limitan el máximo contenido que puede llegar a tener el agregado para ser utilizado en el desarrollo de concreto y una serie de ensayos que nos permiten fijar la cantidad de partículas finas que contiene el agregado. En ésta propiedad física del material hay que tener presente la sanidad del agregado, es decir, la capacidad de soportar cambios excesivos en volumen debido a cambios en las condiciones ambientales, como humedecimiento-secado, que pueden llegar a afectar la durabilidad del concreto. Ésta sanidad del agregado depende del origen, granulometría, forma, textura, porosidad y propiedades mecánicas del agregado a utilizar.\nLa propiedad ha considerar más importante es el peso unitario, ya que ésta propiedad recoge una serie de factores que están asociados a su calidad, desde el punto de vista de sus resistencia mecánica hasta la durabilidad.4\nEn el proceso de triturado para obtener agregado reciclado se genera un porcentaje importante de finos, el cual es recomendable no emplear para la elaboración de un concreto ya que este tiene una absorción extremadamente alta. Para poder analizar la calidad del concreto hay que evaluar sus propiedades mecánicas básicas, entre las cuales están:\n4 LEON RODRIGUEZ, Álvaro. Propiedades del concreto reciclado como agregado. Bogotá DC.,\nLa resistencia más importante del concreto es su resistencia a la compresión, puesto que es la que se utiliza para realizar los cálculos estructurales de puentes, edificios y demás estructuras. La resistencia a la compresión se puede definir como la resistencia máxima medida en un cilindro de concreto sometido a carga axial. Para determinar éstas resistencias se deben realizar pruebas en especímenes de concreto luego de 3, 7, 14 y 28 días de fraguado bajo condiciones controladas de humedad. Generalmente, ésta se expresa en MPa y kg/cm2 y mediante el símbolo f´c.\nLa resistencia característica a la compresión de un concreto (f´c) se mide en términos probabilísticos, definiéndose que solamente un pequeño porcentaje de las muestras (normalmente un 5%) pueden tener resistencias inferiores a la especificada, lo que da lugar a que la resistencia media (fm) de las muestras siempre sea mayor a la resistencia característica. Si se asume una distribución normalizada de los ensayos de rotura, la resistencia característica puede calcularse a partir de la resistencia media y la desviación estándar ( ), mediante la siguiente expresión\nσ 65 . 1 `c= fm− f\nLa resistencia a la compresión se puede utilizar como índice de la resistencia a la flexión, una vez que entre ellas se ha establecido la relación empírica para los materiales y el tamaño del elemento en cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada módulo de ruptura (M.R.) para un concreto de peso normal se aproxima a menudo de 1.99 a 2.65 veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión medida en kg/cm2.\nAunque la resistencia a la tensión (módulo de rotura) del concreto es de poca importancia y se puede relacionar con la resistencia a compresión de la siguiente manera.\nM.R: módulo de rotura k: coeficiente de correlación f´c: esfuerzo a compresión\nEl valor del módulo de rotura del concreto es aproximadamente de 10% a 20% de su resistencia a compresión5, y el coeficiente k es especifico para cada tipo de\nconcreto y debe ser determinado de forma experimental. Los factores que afectan la resistencia de un concreto son:\na) El contenido o proporción de cemento en la mezcla, ya que a medida que aumenta el contenido de éste aumenta la resistencia del concreto. Aunque hay que tener presente la relación agua-cemento con respecto a la proporción de cemento en la mezcla.\nb) La relación agua-cemento es el factor más importante en la resistencia del concreto con un adecuado grado de compactación. Debido a que diferentes tipos de agregado y de cemento pueden producir resistencias diferentes con la misma relación de agua-cemento, es necesario desarrollar la correspondencia entre la resistencia y la relación agua-cemento de los materiales.\nc) Se debe tener en cuenta el aire incluido en la mezcla, ya que el contenido de éste reduce la resistencia del concreto. Por tanto para obtener una resistencia deseada e introducir cierto contenido de aire se debe reducir la relación agua-cemento.\nd) Las propiedades del agregado que afectan la resistencia de un concreto son: • La granulometría, ya que de ésta depende su grado de compactación\ny por ende la densidad que el concreto pueda adquirir en el estado endurecido, y como resultado un alto grado de resistencia.\n• La forma y textura de las partículas del agregado influye mucho en la resistencia. Se puede encontrar partículas cúbicas y rugosas, y redondas y lisas. Las primeras características dan mejor adherencia entre las partículas de la matriz, aunque necesitan mayor cantidad de agua para una óptima manejabilidad.\n• La resistencia y la rigidez de las partículas influyen mucho en la resistencia del agregado; ésta resistencia y rigidez depende de la densidad y la porosidad que tengas las partículas.\n5 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Resistencia del concreto.\n• La cantidad de cemento necesaria para producir una resistencia a la compresión máxima, a una cierta edad, con un determinado agregado, depende del tamaño máximo del agregado grueso de la mezcla.\ne) La velocidad de endurecimiento cuando el concreto pasa de estado plástico al endurecido, bajo ciertas condiciones de tiempo y temperatura. Esto es llamado el proceso de fraguado.\nf) La edad del concreto es muy importante ya que la relación entre la relación agua-cemento y la resistencia se aplica únicamente a un tipo de cemento y a una sola edad.\ng) La hidratación del concreto controlando la temperatura y los movimientos internos y externos de humedad es llamado el curado. Su objetivo es mantener el concreto tan saturado como sea posible para terminar de hidratar el cemento.\nh) La temperatura a la cual fue expuesto el concreto durante los proceso de curado y de fraguado afecta la resistencia del concreto.\ni) Los parámetros de carga, que incluyen los tipos de esfuerzo y la velocidad de aplicación de carga.\nEl módulo de elasticidad, reconocido mediante el símbolo Ec, se define como la relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente a esfuerzos de tensión o de compresión por debajo del límite de proporcionalidad de un material. En Colombia se rige por la norma NSR-98, éste módulo se puede aproximar a 3900 veces la raíz cuadrada del valor de la resistencia a la compresión, medida en MPa. Por lo que éste valor se calcula mediante la siguiente fórmula:\nEc =3900 '\nCuando se dibujan la curva esfuerzo-deformación después de haber\nsometido a compresión la muestra del concreto, bajo las normas NTC establecidas, se obtiene una grafica que depende fundamentalmente de la resistencia a la rotura del material.\nGrafica 1.1.2 Curva Típica de Esfuerzo vs. Deformación Unitaria de un Concreto Simple6 Todos los concretos presentan un primer rango de comportamiento relativamente lineal (similar a una línea recta en la curva esfuerzo-deformación) y elástico (en la descarga recuperan la geometría previa a la carga) ante los incrementos de compresión cuando las cargas son relativamente bajas (menores al 70% de la carga de rotura), y un segundo rango de comportamiento no lineal e inelástico (con una geometría curva en la curva esfuerzo-deformación) cuando las cargas son altas7.\nLa pendiente de la curva en el rango de comportamiento lineal recibe la denominación de Módulo de Elasticidad. Este módulo puede calcularse mediante la siguiente formula\nEl módulo de elasticidad es diferente para distintas resistencias a la compresión de los concretos, e incrementa el valor cuando la resistencia del concreto es mayor.\nLa mejor manera de calcular el módulo de elasticidad de un concreto después de ser sometido a una carga axial de compresión y con los resultados obtenidos del\n6 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Los agregados o áridos –\n7 Temas de Hormigo Armado – Capitulo I\nEscuela Politécnica del Ejercito (Ecuador) publiespe.espe.edu.ec/librosvirtuales/hormigón/temas-de-hormigon-armado/hormigón01.pdf\nEnsayo para Módulo de Elasticidad Estático y la relación de Poisson en Concreto a Compresión, según la norma NTC 4025, es por medio de la siguiente formula:\n00005 , 0 2 1 2 − − = E S S Ec Donde,\nEc: módulo de elasticidad secante, en MPa\nS2: esfuerzo correspondiente al 40% de la caga última\nS1: esfuerzo correspondiente a la deformación longitudinal E1, en MPa\nE2: deformación longitudinal producida por el esfuerzo S2\nLos factores que afectan el módulo de elasticidad del concreto son:\n• Un mayor contenido de humedad lleva a un mayor módulo de elasticidad debido a que durante el secado se produce una microfisuracíon y debido a la capacidad portante del agua contenida.\n• La velocidad de aplicación de la carga afecta el valor del módulo de elasticidad obtenido en los ensayos. Entre menor sea la velocidad de aplicación se obtendrá un menor valor.\n• El módulo de elasticidad de la pasta de cemento está determinado por la relación agua/cemento, de la presencia de adiciones minerales y del grado de hidratación del cemento.\n• La calidad de la interfase afecta el valor del módulo de elasticidad obtenido en los ensayos. Para un mayor contenido de vacíos, microfisuras y cristales de hidróxido de calcio orientados en la interfase, menor será el valor del módulo de elasticidad obtenido.\n• Cuanto mayor sea el módulo de elasticidad del agregado y su contenido en el concreto, mayor será el valor del módulo de elasticidad obtenido.\nDespués de haber colocado y compactado el concreto éste inicia un proceso llamado segregación o asentamiento; donde las partículas del agregado, consideradas el componente más pesado, tienden a bajar y la pasta de cemento, considerado el componente menos denso, tiende a subir. La segregación es algo indeseable puesto que esto provoca la estratificación en la masa, en donde se forma en la superficie superior una capa menos resistente y menos durable por su mayor concentración de agua.\nLos principales factores que influyen en el asentamiento del concreto son de orden intrínseco, y se relacionan con exceso de fluidez en la mezcla, en donde se puede observar características defectuosas de forma, textura superficial y granulometría en el agregado (particularmente falta de finos en la arena) y reducido consumo unitario y/o baja finura en el cementante. Consecuentemente, las prevenciones aplicables para moderar la segregación consisten en impedir la presencia de dichos factores, para lo cual es conveniente8:\n3) Ensayar el uso de un aditivo incorporador de aire, particularmente cuando no sea factible cumplir con la medida anterior.\n4) Incrementar el consumo unitario de cemento y/o utilizar un cemento de mayor finura, como el portland tipo III o el portland-puzolana. En relación con ésta última medida, es un hecho bien conocido la manera como se reduce la velocidad de sangrado de la pasta al aumentar la superficie específica del cemento.\nPero también se puede encontrar el efecto opuesto en donde al incrementar la finura en el cemento, el concreto va a requerir de una mayor cantidad de agua de mezclado. Por esto es preferible aplicar ésta medida cautelosamente seleccionando el cemento apropiado.\n8 Curso – Taller de Concreto – Fundación ICA (México DF) Marzo 2000\nEn cuanto a características, el concreto debe tener un asentamiento de 10 cm (si en el ensayo la mezcla ha sido compactada mediante vibrado) y de 13 cm (si la compactación realizada es diferente).\nDurante el proceso de endurecimiento el concreto puede llegar a tener cambios volumétricos significantes ya que parte del agua de la mezcla se logra evaporar. La velocidad de ésta evaporación depende de la humedad relativa, la temperatura, la relación agua-cemento y el área de la superficie expuesta. Las retracciones o contracciones son parte de una deformación, y ésta deformación por retracciones depende del tiempo y no de la carga a la que es inducido el elemento.\nLos factores que afectan la pérdida de humedad del concreto en la superficie que produce la retracción son categorizados en dos grupos: los externos y los internos. Entre los factores externos encontramos:\nAquí encontramos la temperatura del aire, la humedad relativa ambiental y la velocidad del viento; todos estos subfactores afectan la velocidad de evaporación. Se puede decir que se producen más contracciones en el concreto por secado en grandes periodos de tiempo expuestos a altas temperaturas ambientales, con la mayor humedad relativa ambiental y con mayor velocidad del viento.\n- Geometría del elemento: forma y tamaño\nEntre mas grande sea un elemento menos retracciones va a generar, ya que el núcleo se demora mas en secarse. El efecto de la geometría en la retracción es representada por el Espesor Teórico o Hipotético (e).\nDonde l transversa cion la de Perimetro l transversa cion Areas e sec sec 2× =\nSe puede decir que entre mayor sea el espesor teórico (e) la retracción va hacer mucho menor.\nEntre los factores internos encontramos:\n16 1. Los componentes del concreto\nEl efecto que hace el contenido de C3A y álcali que tenga el cemento en la retracción es influenciado por el contenido de yeso. Por esto se desarrollo un cemento llamado “cemento de contracción compensada” con características en función de la retracción. Hay que tener presente que el uso solo de éste cemento no garantiza una baja retracción en un concreto.\n- El Agregado y sus propiedades\nEs un hecho que el agregado tiene un efecto restrictivo en la retracción. Si el agregado se contrae más que la pasta de cemento, la contracción del concreto aumentará significativamente, lo cual es influenciado por la capacidad de absorción. Pero si el agregado se contrae menos que la pasta de cemento, entonces éste limita la retracción y esta disminuirá al incrementar la fracción del volumen del agregado.\nEntre las propiedades de un agregado que afecta la retracción se encuentra la granulometría, el tamaño máximo, la forma y la textura del agregado; dependiendo de éstas propiedades puede variar la demanda de agua en una mezcla de concreto.\nEl efecto del agregado a limitar la retracción está regido por la fracción de volumen del agregado, el módulo de elasticidad del agregado y la contracción del agregado al secarse.\nHay que tener presente que estos materiales, tales como los sedimentos, arcillas, carbón, madera o materia orgánica, pueden llegar a incrementar la retracción en un concreto.\n17 - Contenido de Agua\nUn concreto con un buen comportamiento y una alta resistencia es caracterizado por tener un alto contenido de cemento, un bajo contenido de agua (por lo tanto una baja relación agua-cemento) y un agregado de buena calidad. Éste concreto puede tener características de baja retracción.\n2. La elaboración del concreto\nEn estos factores encontramos la colocación, la compactación y el curado del concreto. Un concreto con buena compactación y un curado apropiado puede producir una densidad óptima de capilares reducidos y/o capilares continuos. Esto puede llevar a una menor perdida de humedad y por ende baja retracción.\nEl agregado como resultado del reciclado de concreto endurecido, por medio de demoliciones o residuos de la construcción, utilizado para desarrollar un nuevo concreto convencional es un tema que viene desde hace más de una década. Todo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchas ciudades fueron destruidas por los múltiples combates militares que se desarrollaron dentro de éstas. La mayoría de edificaciones fueron demolidas y la cantidad de escombros sobrantes era enorme. Por lo tanto, sus gobiernos decidieron volver a construir utilizando el concreto demolido9.\nEn países desarrollados el tema ha avanzado a pasos de gigantes; entre este grupo de países se puede encontrar Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña, y Alemania. En diversos estudios realizados a los países que conforman la Comunidad Europea, se obtuvo un valor total sobre la producción de residuos de construcción que se estiman en 175 millones de toneladas por año. Esto en función de una población de unos 350 millones y una media de producción de residuos de construcción de 500 kilos por habitante por año.10 Al ver éstas\ngrandes cantidades de residuos, la contaminación que estos producen y la\n9 LEON RODRIGUEZ, Alejandro. Propiedades del concreto reciclado como agregado.\nGeneralidades. Antecedentes. Bogotá D.C.,2001, Pag 8-9.\n10 TORRES FLECHAS, José H. Reciclaje de desechos sólidos de la construcción – Análisis\ninsuficiencia de materia prima natural para producir concreto, se vieron obligados a investigar y desarrollar nuevas tecnologías para reutilizar o reciclar éste material desechado.\nRecopilando e investigando la normativa internacional, se encontraron las normas de los siguientes países acerca la utilización del concreto reciclado como agregado:\nLos “Requisitos técnicos para el reciclado de residuos minerales” (5 de septiembre de 1995) establecen una serie de condiciones para el uso de residuos de construcción y demolición reciclados.\nLos agregados y los suelos reciclados se utilizan principalmente en la construcción de carreteras. El uso de materiales reciclados en la construcción de carreteras está reglamentado a través de los términos de entrega de materiales reciclados, en general, los productos reciclados han de cumplir las mismas especificaciones que los de origen natural.\nDe forma general la normativa alemana permite el empleo de hasta un 5% en peso de material reciclado sobre el total de agregados sin establecer restricciones adicionales al concreto. Para porcentajes mayores se establecen distintos usos en función del ambiente al que se vaya a estar cometido el concreto.\nprescribe que el producto obtenido a partir de una combinación de material natural y reciclado debe cumplir las especificaciones generales que se establecen para el agregado de origen natural, además de requisitos adicionales para el material reciclado.\nHolanda dispone de normativa que recoge la utilización de agregados reciclados NEN 5905:97. Esta norma recoge los criterios de calidad para los agregados gruesos reciclados procedentes del concreto. Existen también recomendaciones sectoriales sobre agregados gruesos para concreto y agregados finos para concreto. Por otra parte, cuentan con una certificación de los productores de estos materiales.\nLa normativa holandesa sobre la utilización de materiales reciclados permite su empleo en concretos en masa o armados, excluyendo su utilización en concretos pretensados. Para los agregados reciclados procedentes del concreto no se limita el porcentaje de agregados gruesos utilizados, mientras que para los provenientes de la mezcla de cerámica y concreto, se permite una sustitución máxima de 20% del agregado grueso. Desde 1997 hay una prohibición total de verter residuos de construcción y demolición.\nExisten especificaciones técnicas, especialmente para concretos/ladrillos, para su uso en construcción como agregado para el concreto o para construcción de carreteras. Hay centros de investigación trabajando en especificaciones para materiales destinados a la construcción de carreteras a partir de ladrillos y asfalto, e incluso para la reutilización en edificación de madera y productos de hierro.\nUna de las investigaciones más destacada internacionalmente fue “The Influence\nof Type and Replacement Level of Recycled Aggregates on Concrete Properties”\nTipos de agregados reciclados\nNomenclatura Peso Especifico Absorción (%)\nRG I 2,53 1,9\nRG III 2,4 6,2\nRS II 2,36 5,4\nTabla 1.2.1 Valores de peso específico y absorción de los diferentes agregados\nPara estudiar el efecto de la calidad y la cantidad de reemplazo del agregado reciclado sobre la manejabilidad y la resistencia a la compresión del concreto, propusieron una ecuación sobre la absorción relativa del agua perteneciente al agregado\nQNG, QNS, QRG, QRS: son las absorciones de agua de los agregados\n(naturales y reciclados)\na, b, c, d: son las unidades de volúmenes del agregado grueso y fino mezclado (naturales y reciclados)\nCon los resultados de los ensayos realizados obtuvieron como conclusión que la manejabilidad disminuye un 20% con mayor cantidad de absorción del agregado; la exudación decrece con el aumento de la absorción del agregado y la resistencia a la compresión del concreto con agregado reciclado y baja absorción es similar al del concreto con agregado natural. También pudieron observar que la resistencia a la compresión del concreto con agregado reciclado y alta absorción alcanza entre un 60% y 80% de la resistencia del concreto natural y mejora con el tiempo. Analizando los resultados de flexión concluyeron que esta es mayor con el incremento de la absorción del agregado. Con respecto a los módulos de rotura y de elasticidad, concluyeron que es menor entre un 3 y 30% cuando la absorción de los agregados es mayor del 2,5%. Es decir, que todas las propiedades mecánicas de un concreto dependen del nivel de absorción que tenga el agregado reciclado. En la grafica 1.2.1 se pueden observar las graficas obtenidas por los coreanos donde muestran los resultados de sus ensayos de compresión.\nEn Latinoamérica encontramos a México como el país con más investigaciones acerca de éste tema; una de ellas es la “Reinserción de los residuos de construcción y demolición al ciclo de vida de la construcción de viviendas”11 que\n11 DOMINGUEZ LEPE J.A. Reinserción de los residuos de construcción y demolición al\nciclo de vida de la construcción de viviendas. México, 2007, p 12.\nlogro demostrar que es posible reinsertar los residuos de la construcción a un nuevo ciclo de vida de vivienda en dicho país.\nEn Colombia las investigaciones acerca de éste tema no son muy amplias, aunque existen una serie ingenieros y arquitectos pos-ambientalistas que se han interesado en éste tema y han publicado artículos o ensayos de un interés específico con respecto al reciclado de residuos. Entre los cuales se encontraron en la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín) unas investigaciones acerca del reciclado del material residual de construcciones llamadas “El concreto\nreciclado con escombros como generador de hábitats urbanos sostenibles”12 y la\n“Oferta y demanda de recursos minerales secundarios en Medellín”13, las cuales\nse generaron en asociación con la Universidad de Zurich. En Bogotá se encuentran una serie de tesis desarrolladas en la Universidad de los Andes, como la “Viabilidad técnica y económica del uso del concreto reciclado como agregado”14 enfatizada en la industria de prefabricados, y en la Pontificia\nUniversidad Javeriana, como la investigación titulada el “Reciclaje de desperdicios de concreto y ladrillo”15\nEn la Universidad Nacional, sede Bogotá, realizaron una investigación, llamada\n“Propiedades del concreto reciclado como agregado”. Ésta fue realizada por\nÁlvaro León Rodríguez, donde él fabricó diferentes muestras con tres diseños de mezclas, con una relación de agua-cemento diferente para cada una, en condiciones de curado favorables y desfavorables para el concreto y sus propiedades mecánicas. El ingeniero León logró concluir que el agregado reciclado tiene una capacidad de absorción de agua excesivamente alta, y esto se debe a la presencia de la pasta de cemento adherida al agregado y a la microfisuración producida por la trituración del concreto. También observó que el concreto con agregado reciclado presentó una mayor resistencia a la compresión\n12 BEDOYA, Carlos Mauricio. El concreto reciclado con escombros como generador de\nhábitats urbanos sostenibles. Medellín, 2003, p 98. Trabajo de Magíster (Arquitecto Constructor en Hábitats) Universidad Nacional de Medellín. Facultad de Arquitectura. Escuela de Habitats\n13 OTT, Daniel. Oferta y Demanda de Recursos Minerales Secundarios en Medellín,\nColombia. Medellín, 2006, p 11. Tesis de grado (Ingeniería Ambiental) Instituto de Ingeniería Ambiental de ETH Zúrich, Suiza. Facultad de Ingeniería Ambiental\n14 ROMERO MENDOZA, Héctor Leonardo, Viabilidad técnica y económica del uso del\ny a la flexión con respecto al concreto convencional; esto se debe a que el nivel de resistencia dependía de la relación agua – cemento y al agregado reciclado que cuenta con una forma y una textura favorable en comparación con el agregado natural extraído del rio Tunjuelo. En la grafica 1.2.2 se pueden observar las gráficas obtenidas por Álvaro León donde muestran los resultados de sus ensayos de compresión; y en la gráfica 1.2.3 se pueden observar los resultados obtenidos en los ensayos de flexión.\nGrafica 1.2.1. Gráficas de los resultados de los ensayos de compresión de “\nGrafica 1.2.3. Gráficas de los resultados de los ensayos de flexión de “Propiedades del concreto reciclado como agregado”.\nOtra investigación, que se tomó como respaldo o base para éste estudio, fue la titulada “Mechanical properties of recycled aggregate concrete under uniaxial\nloading” desarrollada por Jianzhuang Xiao, Jiabin Li y Ch. Zang de nacionalidad\nmódulo del concreto convencional y éste disminuye con el aumento del contenido de agregado reciclado. En la gráfica 1.2.4 se pueden observar los resultados obtenidos de los ensayos realizados en ésta investigación.\nGráfica 1.2.4. Gráficas de los resultados de los ensayos de compresión de “Mechanical properties of recycled aggregate concrete under uniaxial loading”\nrotura) en muchas obras resulta más fácil y cómodo hacer ensayos de resistencia a compresión. Esta correlación cobra mayor importancia cuando se trata de evaluación en la obra, ya que en esta resulta sumamente difícil extraer viguetas, siendo necesario apelar a la extracción de núcleos.\nSe reconoce que la relación entre resistencia a compresión y el módulo de rotura es una expresión potencial, de la forma\nEl valor del coeficiente “k” es específico para cada tipo de concreto y debe ser determinado de forma experimental. En general se ha establecido para nuestros concretos que los valores de k sugeridos en otros países no se cumplen, siendo en general menores para nuestro medio. En otras palabras, si se emplean para nuestros concretos los valores de k sugeridos por otros países, se tiende a sobre-estimar el valor del módulo de rotura o, lo que es lo mismo, la resistencia a flexión de ese concreto. La variabilidad de la relación entre esas dos resistencias ha sido descrita por Gómez (Evaluación del módulo de rotura del concreto con base en su resistencia a compresión: Variabilidad de su correlación. Pontificia Universidad Javeriana. XV Simposio Ingeniería de Pavimentos Melgar, Marzo de 2005), como se muestra en las siguientes tabla y gráfica:\nM.R. vs f(c) según diversos códigos o investigadores\nResistencia a compresión f(c) (kg/cm2)\nM ó d u lo r o tu ra ( kg /c m 2) ACI-318 Canada N.Zelanda Carrasq Gomez/83\nDurán H.R.C con ceniza NSR-98\nCEB Código Modelo\nFuente Expresiones Comentario\nACI 318-95 0.62 (f’c)\n0.5 1.94 (f’c)0.5 Para cálculo de deflexiones Concretos de peso unitario\n0.50 (f’c)0.5 1.57 (f’c)0.5 Cálculo de resistencia al cortante elementos pretensados Código\nCSA A 23.3 0.60 (f’c)\n0.5 1.88 (f’c)0.5 20 f’c 80 MPa\nCódigo Nueva Zelanda\n0.8 (f’c)0.5 2.5 (f’c)0.5 Para módulo de Rotura promedio 0.6 (f’c)0.5 1.88 (f’c)0.5 Elementos no pretensados 0.8 (f’c)0.5 2.5 (f’c)0.5 Elementos pretensados Carrasquillo\nACI 363R-92 0.94 (f’c)0.5 2.94 (f’c)0.5 20 f’c 83 MPa I.C.P.C\nNota Tec.10 0.8 (f’c)0.5 2.5 (f’c)0.5 Gómez\nRef. 0.705 (f’c)\n0.5 2.2 (f’c)0.5 Agregados ciudad de Bogotá\n21 f’c 35 MPa Durán\nRef. 0.701 (f’c)0.5 2.19 (f’c)0.5 Concretos alta resistencia Bogotá adicionados con ceniza volante\n40 f’c 60 MPa NSR-98\nC.9.5.2.2. 0.7 (f’c)0.5 2.19 (f’c)0.5 Para control de deflexiones Ec. (C.9-4*)\nCEB-90 0. 5 (f’c)\nPor ultimo, se muestra la comparación de los resultados para cada uno de los antecedentes investigados para las muestras curadas a veintiocho días.\nTabla de Resultados en Porcentaje\nTHE INFLUENCE OF TYPE AND REPLACEMENT LEVEL OF RECYCLES\nAGGREGATES CON CONCRETE PROPERTIES\nMECHANICAL PROPERTIES OF RECYCLES AGGREGATE CONCRETE\nPROPIEDADES DEL CONCRETO RECICLADO COMO AGREGADO ENSAYO Concreto Testigo Concreto Reciclado Concreto Testigo Concreto Reciclado Concreto Testigo Concreto Reciclado\nAsentamiento - - 100% 80% - 98% - -\nCompresión 100% 88% - 94% 100% 60% - 80% 100% 112% - 147%\nResist. Flexion - - 100% 63% - 99% 100% 125% - 138%\nElasticidad 100% 55% 100% 74% - 96% - -\nDeterminar algunas de las características físicas y mecánicas de tres combinaciones de concreto, empleando concreto reciclado como agregado grueso, comparándolo con un concreto de 21 Mpa de la misma dosificación con agregado convencional.\na) Determinar la resistencia a compresión, flexión y módulo de elasticidad estático de concretos, empleando dos contenidos de concreto reciclado como agregado grueso, comparándolo con uno convencional.\nb) Determinar la manejabilidad y retracción de secado de tres tipos de concreto, utilizando concreto reciclado como agregado grueso, comparándolo con uno convencional.\n3. EJECUCIÓN DE ENSAYOS\nLas propiedades físicas primarias evaluadas de los agregados fueron: - Absorción\n- Peso Específico Aparente - Peso Específico Nominal - Peso Unitario Suelto - Peso Unitario Apisonado\n- Cantidad de material que pasa el tamiz #200 - Contenido de materia orgánica\nPara poder evaluar de manera óptima el comportamiento del agregado reciclado con respecto al agregado natural, se diseñaron tres mezclas de concreto diferentes:\nI. Mezcla con 100% de agregado grueso natural\nII. Mezcla con 50% de agregado grueso natural y 50% de agregado grueso reciclado\nIII. Mezcla con 100% de agregado grueso reciclado\nLas muestras fabricadas, de cada mezcla, fueron curadas de dos maneras: - En ambiente húmedo y a temperatura ambiente (CURADO)\n- Al aire y a temperatura ambiente (NO CURADO)\nSe determinó ensayar las muestras a las siguientes edades: - Siete (7) días\nLas propiedades mecánicas básicas evaluadas fueron: - Resistencia a la compresión\n- Resistencia a la flexión - Módulo de elasticidad - Retracción del concreto\n3.1.2 CANTIDADES DE MUESTRAS: VIGUETAS Y CILINDROS\nPara cada una de las mezclas, se fabricaron veinte (20) cilindros de 10 cm de diámetro por 20 cm de largo destinados a los ensayos de resistencia a la compresión y para el ensayo de módulo de elasticidad, 12 viguetas de 7.5 cm de ancho por 7,5 cm de alto por 30 cm de largo destinadas para el ensayo de resistencia a la flexión y 6 vigas de 5 cm de ancho por 7,5 cm de alto por 28 cm de largo destinadas para el ensayo de retracción. A las viguetas de retracción se les introdujo en sus extremos unos tornillos que permitieron encajar la vigueta en el comparador de carátulas para medir cuanto se puede contraer. Ver fotos en el\nanexo XIII (mosaico de del proceso de fundida de viguetas y cilindros – desde foto 7 a foto 11).\n3.2 DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES\n3.2.1 AGREGADO GRUESO RECICLADO\nTabla 3.2.1.1 y se pueden observar fotos del agregado en el anexo XII (mosaico en el proceso de trituración de cilindros – desde foto 1 a foto 6).\nPeso Unitario Apisonado 1278,13 kg/m3 Peso Unitario Suelto 1152,08 kg/m3 Peso Especifico Aparente 1,94 gr. Peso Especifico SSS* 2,09 gr. Peso Especifico Nominal 2,29 gr.\nAbsorción 7,74 %\nHumedad natural 5.55 %\nOrgánica por colorimetría 1 Mat. Pasa Tamiz #200 3,52 %\nTabla 3.2.1.1. Propiedades Agregado Grueso Reciclado *SSS: saturada superficialmente seca\n3.2.2 AGREGADO GRUESO NATURAL\nEl agregado grueso natural es obtenido de la cantera del río Tunjuelo; y éste agregado presenta una forma redonda, una textura superficial lisa y un tamaño máximo de partícula de 19,05 mm (3/4”). Las propiedades del agregado grueso natural son expuestas en la Tabla 3.2.2.1\nPeso Unitario Apisonado 1508,95 kg/m3 Peso Unitario Suelto 1438,32 kg/m3 Peso Específico Aparente 2,43 gr. Peso Específico SSS* 2,51 gr. Peso Específico Nominal 2,63 gr.\nAbsorción 1,68 %\nHumedad natural 2,38 %\nContenido Materia Orgánica\npor colorimetría 1\nMat. Pasa Tamiz #200 3,00 % Tabla 3.2.1.2. Propiedades Agregado Grueso Natural\n*SSS: saturada superficialmente seca16\n34 3.2.3 AGREGADO FINO\nPara las tres mezclas de concreto se utilizó arena lavada de río obtenida de la cantera del río Tunjuelo. No se utilizó el agregado fino del concreto reciclado ya que éste tiene una absorción muy alta. Las propiedades de la arena son expuestas en la Tabla 3.2.3.1\nPeso Unitario Apisonado 1688,75 kg/m3 Peso Unitario Suelto 1593,28 kg/m3 Peso Especifico Aparente 2,08 gr. Peso Especifico SSS* 2,12 gr. Peso Especifico Nominal 2,16 gr.\nAbsorción 1,03 %\nHumedad natural 6,09 %\nMat. Pasa Tamiz #200 3,00 % Tabla 3.2.1.3. Propiedades Agregado Grueso Natural\n*SSS: saturada superficialmente seca17\nEl cemento utilizado es de tipo Portland I marca Boyacá. Cumple con las normas propiedades físicas (NTC121) y requisitos químicos (NTC321).\n3.2.5 ADITIVO: EUCON N – TX40T019\nSe utilizó un aditivo plastificante sólo para la mezcla con mayor porcentaje de agregado reciclado con el fin de mejorar su manejabilidad sin afectar la resistencia del concreto ni la relación agua cemento.\nEl Eucon N reduce el contenido de agua necesaria para concretos y morteros. Es una solución acuosa, concentrada y formulada para mejorar la manejabilidad de concretos y morteros, de acuerdo a las normas ASTM C-494 Tipo A o ICONTEC 1299.\nLos resultados en el concreto al utilizar éste aditivo son:\n- La reducción del agua de mezcla, incrementado las resistencias mecánicas.\n- Mejora la consistencia, manejabilidad y plasticidad de las mezclas. - Reduce la permeabilidad.\n- Se obtiene mejores acabados. - Se acelera la resistencia.\n- Permite reducir el contenido de agua del concreto hasta un 12%. Ver Anexo XI – Ficha técnica del aditivo Eucon N.\n3.3 MEZCLAS Y EQUIPO\n3.3.1 DISEÑO DE MEZCLAS\nPara éste trabajo el diseño de mezcla no se realizó de manera tradicional sin que se apoyó en la tesis “Propiedades del concreto reciclado como agregado”\ndesarrollado por el Ing. Álvaro León Rodríguez, quien trabajó con agregados extraídos del rio Tunjuelo con propiedades similares a los de esta tesis, para una resistencia especificada. Todo esto se realizó con el fin de comparar nuestros resultados con los obtenidos por el Ing. León Rodríguez, ya que se utilizaron los mismos materiales que la anteriormente mencionada. Se observaron dos parámetros, el primero que cumpliera con un diseño tradicional para una resistencia de 21 MPA y el segundo que los resultados obtenidos en estos documentos mostraran un buen desempeño del material.\nCon la guía del director se adoptó el diseño a utilizar18 y se realizaron unas modificaciones con respecto al parámetro agua cementante. Adicionalmente, la granulometría del agregado grueso fue ajustada a la establecida por el criterio de Fuller Thompson, con el fin de eliminar la incidencia de diferentes granulometrías\nen el comportamiento del material y la relación agua – cemento fue determinada como un 55% de la cantidad de cemento.\nLa granulometría de Fuller-Thompson se basó en el porcentaje retenido de la granulometría realizada para el agregado grueso natural en el laboratorio.\nEl procedimiento para utilizar Fuller-Thompson fue:\n1) Realizar la granulometría del agregado grueso natural.\n2) Acorde con el primer paso, se estableció las cantidades de agregado grueso necesario para cada una de las mezclas, con el fin de saber las cantidades necesarias por cada tamiz de agregado natural y reciclado dependiendo del tipo de mezcla. Para lograr dichas cantidades, se obtuvo el porcentaje retenido por cada tamiz según la granulometría.\n3) Una vez se tuvieron éstas cantidades, se calculó la cantidad de agregado grueso según el diseño de mezcla y con base en éstos datos se multiplicaron las cantidades necesarias por cada porcentaje obtenido en la granulometría, de ésta forma se logró saber la cantidad de agregado necesario para cada tamiz.\nPara poder realizar la mezcla se debía tener el agregado grueso tamizado e identificado según el tamaño de las partículas con el fin de llegar a pesar únicamente la cantidad necesaria de material para la mezcla. Basándose en la experiencia, es mejor tener tres veces más material reciclado que natural, pues al tener en cuenta la idea de Fuller-Thompson la cantidad de material reciclado es mayor, debido a que éste material pasa por un proceso de triturado en el cual se obtiene gran cantidad de material en los tamices 3/8” y N4.\nDISEÑO DE MEZCLA GENERAL\nCANTIDADES PARA 1 M3\nCemento 350 kg/m3\nAgregado Fino 755 kg/m3 Agregado Grueso 825 kg/m3 Relación Agua – Cemento 0.55 192.5 lts Tabla 3.3.1.1. Diseño de mezcla para resistencia de 21 MPA.\nPara cada fundida se necesitaba fabricar 20 cilindros correspondientes a dos edades, 12 viguetas para ensayo de flexión y 6 viguetas pequeñas para retracción. Para cada mezcla se necesitó: Se puede observar los cilindros y viguetas en el Anexo XIII (mosaico y proceso de fundidas de viguetas y cilindros)\nCUADRO RESUMEN TODAS LAS MEZCLAS\nCemento 22.00 kg\nAgregado Fino 47.00 kg Agregado Grueso 51.00 kg\nRelación A/C 0.55\nTabla 3.3.1.2. Cantidades necesarias para cada tipo de mezcla.\nCon base en la cantidad de agregado grueso se determino por medio de la idea de Fuller-Thompson (porcentaje que pasa óptimo = (d/D)^0.5 x100) los siguientes resultados:\nGranulometría Fuller-Thompson Natural\nTAMIZ Cantidad (kg)\nGranulometría Fuller-Thompson 50% Reciclado\nTabla 3.3.1.4 Cantidades necesarias agregado grueso para tipo de mezcla 50% reciclado.\nTamiz Agregado Reciclado (Kg)\nAgregado Natural (Kg)\n3/4" 11.26 11.26\n1/2" 11.65 11.65\n3/8" 2.31 2.31\nN°4 0.18 0.18\nTabla 3.3.1.5. Cantidades especificas agregado grueso reciclado y natural para tipo de mezcla 50% reciclado.\nGranulometría Fuller-Thompson 100% Reciclado\nTabla 3.3.1.6 Cantidades necesarias agregado grueso para tipo de mezcla 100% reciclado.\nPara la mezcla de agregado natural, la primera fundida, no se tuvo en cuenta el 100% del material retenido pues se desprecio el porcentaje del fondo, generando una disminución en la mezcla de concreto, por tal motivo la cantidad de cilindros realizados no fueron los esperados.\nValores de peso específico y absorción de los diferentes agregados p.33\nRegistros de asentamiento p.62\nPromedio en porcentaje para cilindros fallados a compresión a los siete día p.66\nPromedio en porcentaje de todas las mezclas para el ensayo a flexión a siete días p.69\nMódulo de elasticidad para muestras curadas a siete días para todas las mezclas p.71\nMódulo de elasticidad no curado a siete días para todas las mezclas. p.73\nPromedio de todas las mezclas para el ensayo a compresión a veintiocho días p.75\nPromedio en porcentaje de todas las mezclas para el ensayo a flexión a veintiocho días p.79\nMódulo de elasticidad para todas las mezclas curadas a los veintiocho días p.82\nMódulo de elasticidad para todas las mezclas no curadas a los veintiocho días p.84\nRelación entre la resistencia a compresión y el módulo de rotura concreto reciclado como agregado grueso p.91\nResumen general de los ensayos realizados en curado seco p.92\nResumen general de los ensayos realizados en curado húmedo p.92\nResumen ilustrativo de los ensayos con símbolos p.93\nResumen de porcentajes de los ensayos p.93\nPORCENTAJES DE LOS ENSAYOS p.93\nGranulometría agregado grueso natural p.99\nEnsayo a compresión de la mezcla natural a siete días. p.100\nEnsayo a compresión de la mezcla 50% reciclado a siete días. p.101\nEnsayo a compresión de la mezcla 100% reciclado a siete días. *Desechado por atípico p.102\nEnsayo a flexión de la mezcla natural a siete días. p.103\nTabla III.2 .\nEnsayo a flexión de la mezcla 50% reciclado a siete días. p.103\nEnsayo a flexión de la mezcla 100% reciclado a siete días. p.104\nEnsayo a compresión de la mezcla natural agregado convencional a veintiocho días p.111\nEnsayo a compresión de la mezcla 50% agregado reciclado a veintiocho días p.112\nEnsayo a compresión de la mezcla 100% agregado reciclado a veintiocho días p.113\nEnsayo a flexión de la mezcla natural con agregado convencional a veintiocho días p.114\nEnsayo a flexión de la mezcla 100% agregado reciclado a veintiocho días. p.115\nResultados del ensayo de retracción - 100% agregado reciclado p.122\nResultados del ensayo de retracción - 50% agregado reciclado p.123\nDescargar (PDF - 135 página - 9.98MB)\nRelated subjects : Concreto reciclado Estudio experimental de las propiedades mecánicas del concreto reciclado para su uso en edificaciones convencionales Influencia del reemplazo de agregado natural por agregado de concreto reciclado, sobre las propiedades mecánicas del concreto, para el diseño de edificaciones Caracterización de los agregados de concreto reciclado propiedades técnicas y uso Uso de material reciclado en la fabricación de concreto Estudio sobre en concreto expuesto en edificaciones pequeñas y medianas\nOutline : REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA TRITURACION DE CONCRETO ENSAYO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO ETAPA II, GRUPO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES\nUso de material reciclado en la fabricación de concreto Use of recycled material in the manufacture of concrete 1 1 2 Jaime O Amorós Delgado, Mauro A Centurión Vargas y Marco W Hoyos\nEstudio del concreto reciclado de mediana a baja resistencia, utilizando cemento...\nEstudio del concreto reciclado de mediana e baje resistencia, utilizando cemento Portlend tipo l. Cesar Psulino Ponce Portocsrrero.. 21.. UNIVERSIDAD NACIONAL DE\nEstudio del concreto de mediana a alta resistencia elaborado con residuos de con...\ncon residuos de concreto y cemento Portland tipo I. Sumari Ramos, Jean Carlos A.3 PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN. A.3.1 AGREGADO FINO – MUESTRA PATRÓN – MUESTRA RECICLADA. ID\n77 3 37\nEstudio de las propiedades del concreto y la variabilidad de su resistencia usan...\nEl peso específico del cemento Portland Tipo I"Sol" es 3.11 gr/cm 3. Denominándose calor de hidratación a la cantidad de calor en calorías por gramo de cemento. La\nEstudio de la resistencia del concreto, utilizando como agregado el concreto rec...\nTESIS ESTUDIO DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO, UTIUZANDO COMO AGREGADO EL CONCRETO RECICLADO DE OBRA INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA.\nEn esta investigación se vincularon dentro de este material compuesto, arenas provenientes de material reciclado en reemplazo parcial o total de la arena de sílice y planteando como\nEn caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika\nEfecto del contenido de agua sobre la resistencia y la velocidad de pulso ultras...\n' través del software estadístico Statgraphics Centu- rion XV versión 15.2.06, en el cual se realizó una regresión simple con los valores promedio por día de ensayo para el\nalcanzadas por las probetas durante los tres pri- meros días de curado son prácticamente iguales. A partir de ese momento, la curva de resistencia para los cilindros curados en agua se\n192 2 40\nEfectos de la adición de sillar reciclado en las propiedades mecanicas del concr...\n176 1 58\nEstudio para caracterizar una mezcla de concreto con caucho reciclado en un 5% e...\nESTUDIO DEL IMPACTO DE LA INCLUSIÓN DE LOS AGREGADOS RECICLADOS DE CONCRETO EN L...\nPropiedades Mecánicas y de Permeabilidad de Concreto Fabricado con Agregado Reci...


Asesoramiento Laboral y Social - San Jose Asesores | San Jose Asesores\nLa correcta gestión de recursos humanos es un elemento estratégico de la empresa, y es una de las áreas más sensibles en toda organización, por ello es fundamental escoger correctamente al proveedor profesional de este servicio para reducir riesgos y evitar tensiones innecesarias en la empresa.\nNuestra firma cuenta no sólo con los mejores técnicos en recursos humanos y gestión laboral, sino también con los mejores abogados especializados en Derecho Laboral, con atención personalizada y estudio exhaustivo de cada situación concreta, y con unos precios ajustados a la actual situación de crisis económica.\nNuestro cometido es asegurar el cumplimiento exhaustivo por parte de su empresa de los preceptos en materia laboral y de seguridad social, mediante el examen de los contratos laborales y demás documentación, y la correcta confección de nóminas, seguros sociales y demás documentos, aplicando todas la bonificaciones y demás ventajas en materia de cotización y contratación.\nNuestros servicios de asesoramiento laboral, incluyen, entre otros, los siguientes:\nRepresentación de la empresa ante todo tipo de organismos oficiales.\nAltas- Bajas de trabajadores Autónomos.\nGestión de nóminas trabajadores.\nRepresentación de la empresa ante los servicios de mediación y conciliación laborales.\nDeclaraciones IRPF trimestrales.\nResumen anual IRPF Modelo 190.\nCertificados de ingresos y retenciones a los trabajadores para Renta.\nActos de conciliación y procedimientos judiciales.\nRepresentación ante los distintos organismos laborales.\nAsesoramiento y asistencia en prestaciones.


Guía bitcoin para novatos 2019 | Aprende con Bitnovo\nEl Bitcoin es una divisa electrónica, alternativa a las monedas convencionales y que actúa como una forma de dinero digital. Está descentralizada, no dependiendo de ninguna organización ni país. Se utiliza tanto como inversión, como de método de pago de bienes y servicios, y se promociona como un medio para hacerlo sin necesidad de implicar a terceros. A pesar de su creciente popularidad, la mayoría de las empresas todavía no aceptan Bitcoin, aunque su expansión va en aumento. Su utilidad como inversión es altamente cuestionable por unos y perfectamente entendida por otros. Antes de proceder a comprar Bitcoin es importante entender lo que es, sus ventajas y desventajas.\n1. Comprendiendo El Bitcoin\n1.1. Comprendiendo los conceptos básicos del Bitcoin.\n1.2. Aprender sobre la minería de Bitcoin.\n1.3. Familiarizándose con las cuestiones legales que rodean a Bitcoin.\n2. Aprendiendo Las ventajas y desventajas del uso de Bitcoins\n2.1. Ser consciente de las ventajas del Bitcoin.\n2.2. Pero también hay que ser consciente de los inconvenientes del Bitcoin.\n2.3. Comprender los riesgos del Bitcoin como una inversión.\n3. Configurando el almacenamiento de Bitcoin\n3.0. INTRODUCCIÓN: Almacenamiento de Bitcoin.\n3.1. Online: almacenar tus Bitcoins online a través de un tercero en la nube.\n3.2. Móvil: App de almacenaje en tu dispositivo móvil.\n3.3. Ordenador: utiliza una cartera hardware para almacenar Bitcoins.\n3.4. Hardware: carteras de hardware, la menos conocida.\n3.5. Papel: una cartera en papel para recibir tus Bitcoins.\n4. Comprar en un servicio de Intercambio de Bitcoins.\n4.1. Elegir un servicio de intercambio.\n4.2. Proporcionar prueba de tu identidad e información de contacto para el servicio.\n4.3. Comprar bitcoins con su cuenta de intercambio.\n5. Utilizando un vendedor particular.\n5.1. Utilizar una plataforma de intercambio de compra venta entre particulares.\n5.2. Utilizar Meetup.com para encontrar vendedores.\n5.3. Negociar el precio antes de la reunión.\n5.4. Conoce al vendedor en un lugar público concurrido.\n5.5. Tener acceso a tu cartera de Bitcoin.\n6. Utilizando cajeros automáticos de Bitcoin\n6.1. Localiza un cajero automático de Bitcoin cerca de ti.\n6.2. Sacar dinero en efectivo de su cuenta bancaria.\n6.3. Inserta tu dinero en efectivo en el cajero automático.\nEl Bitcoin es una moneda totalmente virtual que permite a los consumidores intercambiar dinero de forma gratuita, o a precios ínfimos. Sin el uso de un tercero (como un banco, una compañía de tarjetas de crédito o cualquier otra institución financiera). Los Bitcoins no están regulados o controlados por una autoridad central, como la reserva federal o el Banco central europeo, y todas sus transacciones tienen lugar en un mercado online a nivel mundial, en donde los usuarios son anónimos e indetectables en su mayor parte\n- Estas transacciones se comparten públicamente en procedimiento conocido como "Block chain". Éste, refleja cada transacción, y quien posee cada Bitcoin.\n- Los mineros de Bitcoins son personas que poseen ordenadores que verifican constantemente el "Block chain" para asegurarse de que éste es correcto y está actualizado. Son los individuos que confirman las transacciones, y a cambio de ello, se les paga en Bitcoins, lo que aumenta la oferta de los mismos.\n- Debido a que el Bitcoin no es supervisado por una autoridad central, la minería garantiza que la persona física que hace la transferencia de Bitcoins tenga fondos suficientes, que la cantidad acordada es transferida y que el balance de cada miembro al finalizar la transacción es correcta.\nPara entender el Bitcoin es importante comprender la minería de Bitcoin, que es el proceso por el cual se crean Bitcoins. Mientras que la minería es compleja, la idea básica es que cada vez que se realiza una transacción de Bitcoin entre dos personas, la transacción se registra digitalmente por ordenadores en un registro de transacciones en el que se describen todos los detalles de la transacción (como la fecha, hora y quien es dueño de los Bitcoins)\n- El Bitcoin te permite intercambiar dinero de forma instantánea con cualquier persona en el mundo, sin necesidad de crear una cuenta o de utilizar un banco o institución financiera.\n- Las transferencias de dinero no requieren nombres, lo que significa que existe un riesgo muy pequeño de robo de identidad.\nEl Bitcoin es una moneda legal en la mayoría de países, incluido España y Europa. Sin embargo, algunos países cómo Argentina, China o Rusia, restringen o prohíben monedas extranjeras de manera severa, Bitcoin incluido. Recientemente, la agencia federal responsable de la lucha contra el lavado de dinero, anunció nuevas directrices para las monedas virtuales. Las directrices actualizadas regularán los intercambios Bitcoin, pero dejarán el resto de la economía Bitcoin, por ahora.\n- La red Bitcoin es resistente a la regulación de gobiernos, y se ha ganado un público fiel entre las personas que se dedican a actividades legales, que aprovechan sus posibilidades, pero también las personas que los utilizan para actividades ilegales, aprovechando el hecho de que el bitcoin se puede intercambiar de forma anónima, rápidamente y con menos costes.\nEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en una disputa que se produjo en Suecia en junio 2015. En dicha demanda, la Agencia Tributaria del país pretendía cobrar un impuesto por las operaciones con Bitcoin que se estaban llevando a cabo en un foro dedicado a esta moneda virtual. Esta decisión hace que los ciudadanos europeos puedan comprar y vender Bitcoin sin pagar impuestos en estas operaciones. De esta forma el Bitcoin recibió el mismo tratamiento que otras monedas que están en circulación en todo el mundo, y por lo tanto este tribunal la equiparó con monedas de curso legal en este curso legal.\nPor otra parte, el refuerzo de la ley federal puede concluir que el Bitcoin sea considerada una herramienta de blanqueo de dinero y puede buscar la manera de hacerlo desaparecer. A pesar de que esto sería todo un desafío, normativas federales cada vez más intensas pueden llegar a empujar el sistema a un segundo plano, disminuyendo así el valor del Bitcoin como moneda legítima.\nSer consciente de las ventajas del Bitcoin. Las mayores ventajas del Bitcoin incluyen las bajas tasas, la protección contra el robo de identidad, protección contra pagos fraudulentos y la liquidación inmediata. Y si lo que se pretende es como fondo financiero, ya hay muchas personas que han ganado mucho dinero gracias a él.\n- Tasas bajas: A diferencia del uso de sistemas de financiación tradicionales, en el que el sistema en sí (como PayPal o un banco) se compensa con una tasa, el Bitcoin no pasa por todo este sistema. La red Bitcoin es mantenida por los mineros, que son compensados con nuevos Bitcoins.\n- Protección contra el robo de identidad: el uso de Bitcoin no requiere de un nombre, o de cualquier otra información personal, simplemente utiliza un identificador de tu cartera digital (es el sistema utilizado para enviar y recibir Bitcoins). A diferencia de una tarjeta de crédito, en donde el expedidor tiene acceso completo a todos tus datos e información sobre el crédito, el Bitcoin opera de forma totalmente anónima.\n- Protección contra el fraude en los pagos: Debido a que los Bitcoins son digitales, no puede ser falsificados, esto protege contra los pagos fraudulentos. Además, las transacciones no se pueden revertir como puede llegar a ocurrir en una tarjeta de crédito.\n- Transferencias inmediatas y liquidación. Tradicionalmente, cuando se transfiere dinero, esto incluye retrasos significativos, retenciones u otras molestias. La falta de un tercero significa que el dinero puede ser transferido directamente entre las personas con facilidad, y sin complejidades, retrasos o costes asociados de llevar a cabo compras entre participantes que usan diferentes monedas y proveedores.\nTomar conciencia de los aspectos negativos del uso de Bitcoin. Con la banca tradicional, si alguien hace una transacción fraudulenta en su tarjeta de crédito o su banco quiebra, existen leyes para limitar las pérdidas del consumidor. A diferencia de la banca tradicional, el Bitcoin no tiene una red de seguridad en el caso de que tus Bitcoins se pierdan o sean robados. No existe un poder intermediario, que te reembolse los mismos.\n- La realidad es que la red de Bitcoin no es inmune a los piratas informáticos, y una media importante de cuentas con Bitcoin no están aseguradas completamente contra los ciber criminales o fallos de seguridad. Pero lo cierto es que en su corto periodo de vida podemos afirmar objetivamente que cada vez esta cuentas con más seguras.\n- La volatilidad de los precios es también un inconveniente importante, siempre que no cuentes con ello. Esto significa que el precio de Bitcoin fluctúa violentamente. Por ejemplo, en 2013, 1 Bitcoin tenía un valor aproximado de 13$. De forma repentina subió a más de 1200$, y ahora su valor es de aproximadamente 573$ (a fecha de 28/08/2016). Debido a esto, si vas a comprar Bitcoins, es importante que se mantengas en esta moneda, ya que si cambiaras de nuevo a USD esto podría resultar una pérdida significativa de fondos.\nComprender los riesgos del Bitcoin como una inversión. Uno de los usos más populares del Bitcoin, esto merece unas palabras de precaución antes de proceder. El principal riesgo de invertir en Bitcoin es su extrema volatilidad. Con los precios moviéndose rápidamente hacia arriba y hacia abajo, el riesgo de pérdida es considerable.\nAdemás, puesto que el valor del Bitcoin se determina por la oferta y la demanda, si el Bitcoin termina siendo objeto de reglamentación gubernamental en cualquier forma, esto podría reducir la cantidad de personas que quieran usar Bitcoin, lo cual teóricamente podría hacer que la moneda quedara sin valor.\nLa cartera es un archivo informático que almacenará tu dinero en formato Bitcoin, similar a una cartera física, real, pero esta es virtual. Con el fin de comprar Bitcoins, primero tienes que crear una cartera, y contar con un lugar donde almacenarlos, este es el primer paso previo a la compra de Bitcoins. Básicamente, existen 5 tipos de monederos donde guardar Bitcoins aunque es cierto que podrías llegar a combinar algunas entre si.\nPuedes crear un monedero online a través de un sitio de terceros como puede ser Blockchain.info. Podrás guardar los Bitcoins en la nube. Esto es más fácil de configurar, pero le estarás depositando tu confianza a un tercero. Sin duda es el método más utilizado, podrás acceder a la página web, desde donde podrás gestionar envíos y recepciones. En realidad son igual de sencillos que los correos electrónicos. Seguramente sea el monedero más recomendable para iniciarse con compras pequeñas de BTC.\nLa diferencia entre un ordenador y un móvil sabemos que en la actualidad es poca. Las app que permiten alojar Bitcoins son bastante similares a las tecnologías utilizadas en ordenadores. Básicamente son ¨Light Clients¨, app de tamaño reducido que en algunos casos permiten sincronizarse con clientes o webs de ordenador funcionando así como monederos multiplataforma.\nEsta opción nos permite volcar nuestros Bitcoins a nuestro ordenador. Sin embargo debemos ser prudentes, si tu ordenador ha sido hackeado por un virus o troyano, o si se te extravían los archivos es posible que pierdas todos tus Bitcoins. Siempre debes realizar copia de seguridad de tu carpeta en un disco duro externo para evitar la pérdida de tus Bitcoins. Actualmente existen dos tipologías.\n¨Full clients¨ Que fue creado por el equipo de Satoshi Nakamoto ( https://es.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto ) En ellos se descarga toda la cadena de bloques. ¨Lightweight clients¨ En los que se almacenan las calles privadas de forma local, de forma diferente a los monederos vía web.\nSon dispositivos físicos que permiten almacenar claves privadas y enviar o recibir Bitcoins en ellos. Cuentan con ventajas con respecto a las carteras de software estándar.\nLa cartera de papel en realidad no es propiamente un monedero, es una clave impresa en papel. Puede estar cifrada o sin cifrar, dependiendo del nivel de seguridad. Es la más incómoda de todas las opciones pero la ventaja que tiene es que te permite contar con toda la seguridad frente a problemas de software o hardware. También conocidos como “Cold wallets” por que son monederos usados para fondos que se usan muy poco. Es importante entender que este tipo de cartera puede recibir fondos sin parar.\nObtener Bitcoins a través de un servicio de intercambio es la forma más fácil de obtenerlo. Un servicio de intercambio funciona como cualquier otro cambio de divisas: Sólo tienes que registrarte y convertir la moneda deseada en Bitcoin. Hay cientos de servicios de intercambio disponibles, y aunque la mejor opción de cambio depende de dónde se encuentre tu localización, los servicios de cambio más conocidos son:\n- Bitnovo: Si, nuestra empresa, la empresa más fiable y potente que opera desde España. Destacando por la facilidad de compra y por un estupendo servicio de soporte para poder ofrecerte soluciones cercanas y ágiles desde España.\n- Algunos servicios de intercambio te permiten también comerciar con Bitcoins. Algunos servicios de cambio actúan como servicios de cartera con capacidades limitadas de compra y venta. La mayoría de los intercambios y carteras te almacenarán cantidades de moneda digital o fiduciaria, como una cuenta bancaria normal pero sin comisiones de mantenimiento por tener tus bitcoins depositadas en ellas. La empresas de Intercambios y carteras son una buena opción si quieres participar en el comercio estándar y no necesitas el anonimato total.\nAl registrarse en un servicio de intercambio, tendrás que proporcionar información personal a la plataforma para crear una cuenta. La mayoría de los países requieren legalmente cualquier sistema individual o financiero usando un servicio de cambio de Bitcoin para cumplir los requisitos contra el lavado de dinero. Estás son normas legales impuestas por las legislaciones, no criterios exclusivos de las empresas de intercambio.\n- A pesar de que están obligados a proporcionar la prueba de su identidad, los servicios de carteras no ofrecen la misma protección que los bancos. No estás protegidos con aseguradoras contra robos, y siendo sinceros, no recibirás el reembolso si el intercambiador sufre un robo o simplemente se retira del negocio.\nUsar una cartera hardware para almacenar tus Bitcoins. Una vez que configures tu cuenta a través de un servicio de intercambio, tendrás que vincularlo a una cuenta bancaria existente y hacer arreglos para transferir fondos entre ella y tu nueva cuenta de Bitcoin. Esto suele hacerse a través de una transferencia bancaria y conlleva un suplemento.\nAlgunas plataformas de intercambio te permiten hacer un depósito en persona a su cuenta bancaria. Esto se hará cara a cara, en lugar de a través de un cajero automático.\nSi es necesario vincular una cuenta bancaria para utilizar el servicio de cambio, es probable que sólo admitirá los bancos del país en el que se basa el servicio de cambio. Algunas plataformas de intercambio te permiten transferir dinero a cuentas en el extranjero, pero las tasas serán mucho mayores y puede haber un retraso al cambiar los Bitcoins de nuevo en moneda local.\nEn bitnovo vendemos Bitcoins además de con transferencia bancaria, también con tarjeta de crédito.\nActualmente existen plataformas que permiten la compra –venta de Bitcoins entre particulares. No recomendamos esta opción si vas a comprar por primera vez. Son plataformas que exigen un grado de conocimiento medio-alto para poder tener garantía de éxito en tu compra. Son como un mil anuncios complejo, pero especializados en Bitcoin.\nPuedes utilizar Meetup.com para buscar un grupo de meetup Bitcoin. Como grupo pueden decidir comprar bitcoins y aprender de otros miembros que han utilizado vendedores para comprar bitcoins antes.\nDependiendo del vendedor, puedes pagar una prima de alrededor del 5-10% sobre el precio de cambio en un trato cara a cara. Puedes comprobar los tipos de cambio actuales de Bitcoin en línea antes de acceder a la tarifa del vendedor.\n- También debes preguntar al vendedor si prefiere cobrar en efectivo o por medio de un servicio de pago en línea.\n- Un comerciante de buena reputación siempre negociará el precio antes de reunirse. Muchos no esperarán demasiado tiempo para reunirse una vez que el precio se determine, por si el valor del Bitcoin sufre un cambio.\nConoce al vendedor en un lugar público concurrido. Evitar encontrarse en casas particulares. Debes tomar todas las precauciones, especialmente si llevas dinero en efectivo para pagar al vendedor por los Bitcoins. Y es que la verdad es que es mucho más seguro, y cómodo optar por la compra en sitios profesionales como bitnovo, pero entendemos que puedas hacer la prueba y realizar la compra a un vendedor particular.\nCuando conozcas cara a cara al vendedor, tendrás que acceder a tu cartera de Bitcoins a través de tu smartphone, tablet o portátil. También necesitarás acceso a Internet para confirmar que la transacción se ha completado con éxito. Comprueba siempre que los Bitcoins se han transferido a tu cuenta antes de pagar al vendedor.\nLocaliza un cajero automático de Bitcoin cerca de ti. Los cajeros automáticos de Bitcoin son un concepto relativamente nuevo, pero están creciendo en número. Puedes utilizar un mapa de cajeros de Bitcoin online para encontrar un cajero automático cerca. Aquí te dejamos un mapa para que busques el más próximo a tu población. Cajeros Bitcoin.\n- Muchas instituciones de todo el mundo ofrecen ahora cajeros automáticos de Bitcoin, desde universidades a bancos locales.\nLa mayoría de los cajeros automáticos de Bitcoin sólo aceptan dinero en efectivo, ya que no están preparados para procesar las transacciones de débito o tarjeta de crédito.\nUsar una cartera hardware para almacenar tus Bitcoins. A continuación, escanea el código Q.R. de tu cartera o accede a los códigos necesarios de tu cuenta a través de tu smartphone para cargar los Bitcoins en tu cartera.\nLos tipos de cambio en los cajeros automáticos de Bitcoin puede variar de un 3% a un 8% por encima del precio de intercambio estándar.


Figma de Inkling Girl de Splatoon 2 en la Mega Hobby Expo 2018 - Universo Nintendo\nHome > Coleccionismo > Figma de Inkling Girl de Splatoon 2 en la Mega Hobby Expo 2018\nUna de las figuras presentadas durante la Mega Hobby Expo 2018 fue la figma de Inkling Girl de Splatoon 2, que se anunció en el Wonder Festival 2018 Winter.\nEl pasado mes de febrero, durante mi reporte del Wonder Festival 2018 Winter, les informé acerca de la figma de Inkling Girl de Splatoon que fue presentada. Se trata de una estatuilla realizada por Max Factory y Good Smile Company. El caso es que cuando se anunció, también se reveló que otra más venía en camino. Pero esta vez basada en su contraparte de Splatoon 2 para Nintendo Switch.\nEn aquel entonces solo había arte conceptual de esta figura. Pero este fin de semana se llevó a cabo la Mega Hobby Expo 2018. Y entre los figurines que se presentaron, estaba precisamente ésta, el modelo DX. Es la que pueden ver en las imágenes que acompaña esta nota. Como pueden ver, se trata de momento de un prototipo. Es por lo mismo que no está pintada, pero se adivina cómo se verá ya terminada.\n【#ワンホビG 2018 Spring】\nマックスファクトリー figma Splatoon/Splatoon2 Splatoon ガール DX エディション pic.twitter.com/yv3A6BRel7\n— aminews (@amiamihobbynews) 26 de mayo de 2018\nEstá armada con un par de Splat Dualies. Lo interesante acerca de esta figma de Inkling Girl de Splatoon 2 es que se supone que tiene partes intercambiables con la otra. Quiero imaginar que eso se refiere al cabello o expresiones, pero podría ir más allá. Teniendo en cuenta que en este juego podemos conseguir algunas cosas del anterior, es comprensible que se haya ideado así.\nLo que me gusta de ambas figuras es que son muy fieles al aspecto de los Inklings en la serie. Es decir, sus proporciones son las que podían esperarse de modelos 3D de estos personajes. Es de imaginarse que habrá personas que compren los dos figurines cuando estén disponibles. Eso sí, dudo que al mismo tiempo. Pienso que la primera que saldrá es la de Splatoon.\nLa figma de Inkling Girl de Splatoon 2 se lanzará posteriormente, porque todavía tienen que arreglarse algunos detalles. Ojalá les vaya bien en ventas, para poder esperar más figuras basadas en este juego. A ver si de casualidad Max Factory y Good Smile Company sacan las correspondientes a Callie y Marie, así como a Pearl y Marina. Hay muchas formas de aprovechar esta creación de Nintendo.


La antología como metáfora de la escritura de la historia. reseña de -la presencia del pasado- de krauze, enrique - pdf descargar\nLa antología como metáfora de la escritura de la historia. reseña de -la presencia del pasado- de krauze, enrique\nLa antología como metáfora de la escritura de la historia. reseña de -la presencia del pasado- de krauze, enrique - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.\nAutor: Laura Pérez Rosales\nHistoria y Grafía ISSN: 1405-0927 comiteeditorialhyg@gmail.com Departamento de Historia México Pérez Rosales, Laura La antología como metáfora de la escritura de la historia.\nReseña de -La presencia del pasado- de Krauze, Enrique Historia y Grafía, núm.\n248-253 Departamento de Historia Distrito Federal, México Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=58922905010 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto La antología como metáfora de la escritura de la historia Laura Pérez Rosales Departamento de Historia - uia Krauze, Enrique, La presencia del pasado, México, Tusquets, 2005 (Colección Andanzas), 384 pp. L a idea de que las naciones poseen un espíritu o una suerte de personalidad desde siempre se revela hoy como una concepción más cercana al romanticismo que a la labor del historiador.\nLa función de éste no se reduce a descubrir el pasado sino a explicarlo y proporcionar un vínculo con el presente.\nLa pregunta que el historiador se hace rebasa el qué sucedió para llegar al por qué sucedió en el pasado. En el caso de La presencia del pasado, Enrique Krauze reúne cinco ensayos a los que presenta como una narración de las diversas formas en que los pasados de México (el mundo prehispánico, la conquista, la evangelización y la época virreinal) gravitaron sobre el siglo xix.\nPara mayor detalle, Krauze anuncia en el mismo preámbulo que su libro es una biografía colectiva de algunos personajes notables (fundamentalmente historiadores, escritores e historiógrafos), que escribieron historia, pero en quienes la Historia, a su vez, escribía su misterioso libreto.\nAnuncia además que la obra es una historia de las ideas históricas, de las su...\nPreliminares - Luis Vergara